BIHANG TILL K. SV. VET. AKAD. HANDL. B. 2. N:0O 14. 13 
delas på tre grupper, allteftersom särskiljandet åstadkommes 
genom 
extraktion med utspädda syror, 
| oxidering af ceriumsesquioxiden (medelst klor, blysuperoxid 
0. d.) eller 
utfällning af basiska cerrumbioxidsalter. 
Redan före upptäckten af didym sökte SCHEERER rena cer 
från lanthan genom att lösa de blandade oxiderna i klorvätesyra, 
neutralisera med amoniak, tillsätta amoniumacetat och fälla med 
amoniumoxalat samt glödga fällningen. Genom dessa operationer 
skulle närvaron af basiska salter bland oxiderna förekommas. 
' 
Den glödgade fällningen behandlades derpå med salpetersyra, ut- 
spädd med 50 gånger sin vigt vatten, då lanthanoxiden löstes, 
under det att ceriumbioxiden qvarstannade olöst. Denna metod, 
som ursprungligen angifvits af MosaANnDER, användes äfven af Ma- 
RIGNAC, som emellertid förändrat den derutinnan, att han först 
behandlar de genom nitraternas glödgning erhållna blandade oxi- 
derna med hundrafaldigt utspädd salpetersyra, men sedan, för att 
utdraga de sista spåren af lanthan- och didymoxid, med temligen 
koncentrerad syra. Den olösta återstoden måste likväl åter upp- 
lösas i svafvelsyra och fällas med amoniumoxalat samt fällningen 
glödgas och på nytt behandlas med utspädd salpetersyra och 
detta upprepas, till dess utspädda syror ej längre förmå lösa något 
af återstoden, som då efter uttvättning är ceriumbioxid, hvilken 
emellertid enligt HERMANN ännu icke är fullt ren. Då härtill 
kommer, att städse ceriumsalt går i lösningen jämte lanthan- 
och didymsalter och särskiljandet således är ofullständigt, bör 
det ej förundra oss, att denna metod numera är nåstan öfver- 
gifven. Detsamma är förhållandet med den af BONAPARTE före- 
slagna, att lösa de blandade oxiderna i salpetersyra och fälla med 
valeriansyra, då rent ceriumvalerianat skulle erhållas, emedan 
detta salt är olösligt i salpetersyra, hvilket ej är fallet med lan- 
than- och didym-valerianaterna. 
Warrts uppgifver att om de genom oxalaternas glödgning 
erhållna blandade oxiderna kokas med en lösning af salmiak, så 
lösas lanthan- och didymoxid under utveckling af amoniak ' och 
föl lceriumbioxid stannar olöst. Lösningen afhälles tid efter 
annan och ersättes med ny salmiak och dermed fortsättes, tills 
vätskan ej längre gifver fällning med amoniumoxalat. Den olösta 
återstoden uttvättas med salmiakhaltigt vatten och befrias genom 
glödgning från amoniumsalter. 
